752 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



noir. On obtient la même rédaction par l'amalgame de sodium, 

 peu riche en métal alcalin, qui agit plus lentement et fournit 

 un produit plus pur. La liqueur, devenue noire, est précipitée 

 par l'ammoniaque; l'hydrate précipité est également noir et 

 soluble dans les acides; il devient insoluble, quand il est 

 chauffé au rouge sombre. 



Mo 2 5 . — Uoxyde bleu de molybdène ou oxyde intermédiaire, 

 Mo 2 5 = MoO 3 . MoO 2 , s'obtient anhydre en électrolysant de 

 l'anhydride molybdique fondu ; il est en cristaux de couleur 

 cuivrée, devenant bleus à l'air. 



On produit l'hydrate correspondant en versant peu à peu 

 une solution chlorhydrique de bioxyde ou une solution de tétra- 

 chlorure de molybdène dans une solution concentrée de molyb- 

 date d'ammonium jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de préci- 

 pité ; le dépôt doit être lavé avec du sel ammoniac, car il est 

 soluble dans l'eau en formant une liqueur d'un bleu foncé. Il 

 peut être séché à l'air sans s'altérer, ni perdre sa solubilité 

 dans l'eau; mais il devient insoluble quand on le chauffe dans 

 le vide pour le déshydrater. 



Il se fait aussi de l'hydrate bleu, quand on réduit une solu- 

 tion acide de molybdate par le chlorure stanneux, par le glu- 

 cose, etc. On peut le précipiter par l'addition de sel marin. 



Mo 3 8 . — On a obtenu Mo 3 8 = 2Mo0 3 .Mo0 2 sous forme 

 d'une poudre d'un violet brun, à éclat métallique, en fondant 

 du molybdate d'ammonium avec du trichlorure de molybdène. 



MoO 3 . — L'anhydride molybdique MoO 3 se rencontre quel- 

 quefois dans la nature avec le molybdène sulfuré. 



Il se prépare au moyen de ce sulfure en le grillant à tempé- 

 rature modérée, sans dépasser le rouge, dans un courant d'air 

 qui entraîne les vapeurs et les laisse déposer en lames rhom- 

 biques incolores dans les parties froides de l'appareil. Les 

 oxydes inférieurs du molybdène sont aussi transformés par 

 grillage en anhydride molybdique. 



Il s'obtient en masse poreuse et légère en dissolvant le sublimé 

 précédent dans l'ammoniaque, puis faisant cristalliser et cal- 

 cinant le molybdate ammoniacal à l'air libre. 



